Vorläufige Mitteilung über das System CaSi0 3 — Mn Si0 3 . 
391 
schon C. Doelter in seinem Handbuch bemerkt hat, daß Mischungen 
mit viel CaO und gleichzeitig viel FeO nicht existieren. 
Demgemäß sind auch die physikalischen Eigenschaften der 
natürlichen Rhodonite keine konstanten. Allen Rhodoniten ge- 
meinsam ist aber die negative Doppelbrechung. 
Künstlichen Rhodonit haben L. Bourgeois 1 und A. Gorgeu 2 
dargestellt. Bourgeois benützte eine Mischung von Mn0 2 und 
Si0 2 . Er erhielt kleine Prismen, welche nach den Flächen { 1 0 0 J 
und (110} spalteten. Bei Anwendung von Mn Cl 2 erhielt er sehr 
schöne Kristalle bis zu 0,5 mm. A. Gorgeu erhitzte ein Gemenge 
von MnCl 2 und Si0 2 in einem mit Wasserdampf gesättigten Wasser- 
stoff- bezw. Kohlensäurestrom und erhielt kleine hellrote Kristalle 
von Rhodonit. Neben Rhodonit wurde auch etwas Tephroit 
erhalten. C. Doelter erhielt auch Rhodonit durch Zusammen- 
schmelzen von MnO und Si0 2 im Kurzschlußkohleofen. J. H. 
L. Vogt 3 fand in den Schlacken eines manganreichen Roheisens 
zahlreiche Rhodonitkristalle, die kristallographisch gemessen werden 
konnten. 
Wir versuchten Rhodonit im Rohleofen herzustellen und er- 
hielten eine blasenfreie Schmelze ohne Hohlräume, die vollständig 
kristallisiert war und aus einem Aggregat bis 5 mm langer, 
rosarotgefärbter und gut ausgebildeter Rhodonitkristalle bestand. 
U. d. M. gewahrt man langgestreckte Prismen , deren Flächen 
Winkel zwischen 70 — 72° einschließen. Bei den natürlichen Rhodo- 
niten schließen die Flächen { 1 00} und {00 1) einen Winkel von 
72° 36,5' ein. Es dürfte sich also wahrscheinlich auch bei den 
künstlichen Rhodoniten um diese zwei Flächen handeln. In mehreren 
Schnitten wurden die x^uslöschungswinkel gemessen und der Winkel 
in a {100} zu ca. 31° im spitzen Winkel a bestimmt. 
Wäre der synthetische Rhodonit wirklicli monoklin, wie 
A. Gorgeu behauptet, so müßten einige Schnitte aus der ortho- 
diagonalen Zone gerade Auslöschung besitzen, was nicht beobachtet 
werden konnte. Der optische Charakter unserer Rhodonitkristalle 
ist im Gegensatz zu dem aller natürlichen Rhodonite positiv. 
Aus der Literatur über künstlichen Rhodonit geht nicht hervor, 
welchen Charakter der Doppelbrechung die von den oben erwähnten 
Forschern dargestellten Rhodonite besitzen. Man könnte vermuten, 
daß der optisch positive Charakter der Doppelbrechung eine zweite 
Modifikation des Mangansilikates charakterisiert. Um diese Frage 
näher zu studieren, wurden folgende Versuche ausgeführt: 
Zuerst wurde das spezifische Gewicht des künstlichen Rliodo- 
1 L. Bourgeois, Bull. soc. fr. min. 1883. 6. p. 64. 
2 A. Gorgeu, Bull. soc. fr. min. 1887. 10. p. 264. 
3 J. H. L. Vogt, Beiträge zur Kenntnis der Gesetze der Mineral- 
bildung etc. Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. 13 u. 14. Kristiania. 
